— 837 — 



Il diagramma di H. e T. rappresenta però l'andamento della cristalliz- 

 zazione nelle condizioni ordinarie di raffreddamento, e quindi non si può 

 dire fino a che punto esso corrisponda a stati veri di equilibrio. Resta an- 

 cora a stabilirsi se, in condizioni diverse di raffreddamento, antimonio e 

 bismuto sian capaci di dare una serie continua di cristalli misti. Per deci- 

 dere questo abbiamo preparate delle leghe con un contenuto di Bi variabile 

 dal 50 all' 80 % e le abbiamo mantenute in un forno elettrico a resistenza 

 di nichel ad una temperatura di circa 330° per un tempo variabile dai 

 cinque ai dieci giorni. Si cercava a questo modo di far compiere la diffu- 



Fig. 3. Fig. 4. 



sione del bismuto nei cristalli misti ricchi di antimonio. Le leghe così pre- 

 parate sono state esaminate al microscopio dopo averle attaccate con una 

 soluzione di cloruro di rame ammoniacale. Esse presentano un aspetto quasi 

 del tutto omogeneo ; la diffusione cioè ha avuto modo di compiersi, ed esse 

 son costituite nella quasi totalità della loro massa da una unica soluzione 

 solida. 



La fig. 3 rappresenta una lega all' 80 % di bismuto lasciata solidifi- 

 care nelle condizioni ordinarie di raffreddamento ; la fig. 4 rappresenta invece 

 la struttura della stessa lega esposta dieci giorni a una temperatura di 320°- 

 330° Nel primo caso si vedono nella lega due costituenti, i cristalli misti 

 chiari ricchi di antimonio, e i cristalli misti oscuri ricchi di bismuto; nel 

 secondo caso invece uno dei componenti è quasi completamente scomparso, 

 e la lega risulta quasi tutta costituita da una sola soluzione solida. 



Queste esperienze perciò portano a concludere che antimonio e bismuto 

 formano una serie continua di cristalli misti, e che quindi con una sufficiente 

 lentezza di raffreddamento sparirebbero nel diagramma di H. e T. gli arresti 

 alla temperatura di fusione del bismuto. 



